CHEMISCHE ADALYSE YON MINERALIEN. 
591 
Kretschmer’s Formel, als die derzeit best begründete 1 angewendet, 
erhält man für das untersuchte Fahlerz folgende Formel : 
3 [(Cu, Ag)$ SbgSy] -f - (Fe, Zn, Pb) Q Sb 2 S 9 
In folgender Tabelle sind die gefundenen 2 und aus der Formel : 
3 Cu 9 Sb s S 9 -f- Fe 6 Sb 2 S 9 
berechneten Werte mit einander verglichen : 
gefunden 
berechnet 
Differenz 
Cu ......... 
. 37*79 
37*93 
-0*14 
Fe . 
. 7*43 
7*41 
+ 0*02 
Sb . 
. 29*12 
29*16 
-0*04 
s . 
. 25*66 
25*50 
+ 0*16 
100*00 % 
100*00 % 
II. Derber Tetraedri!. 
Fundort : Rozsnyó, «Szadlovszky»-Grube. 
Dasselbe wurde dem krystallisierten Tetraëdrit ähnlich mit grosser 
Sorgfalt vom sehr spärlich gefundenen Eisenspat und Kupferkies gereinigt . 
Die Bestimmung des spezifischen Gewichtes der zuerst mit 
Alkohol, dann mit Aether gewaschenen und bei 110 °C. getrockneten 
Fahlerzstückchen geschah mittelst der pyknometrischen Methode. Nach 
zwei von einander unabhängig, mit 6*4770, bezw. 6*473*2 gr. Substanz 3 
bei 17*0° C. ausgeführten Bestimmungen ist das spezifische Gewicht: 
4*8876 
4*8886 
im Mittelwerte 4*8881. 
Zur chemischen Analyse diente ein Teil der zur Bestimmung des 
spezifischen Gewichtes gebrauchten Substanz. 
Die qualitative Analyse ergab die Anwesenheit von : 
S, Sb, As, Bi, Cu, Ag, Pb, Fe, Zn, Ni, Co und Gangart. 
Zur quantitativen Analyse wurde die äusserst fein ge¬ 
pulverte und bei 110° C. bis zur Gewichts konst anz getrocknete Substanz 
im bei der vorhergehenden Analyse erwähnten Apparate mittelst eines 
mit Bromdämpfen beladenen trockenen Kohlensäurestromes nach der 
1 Siehe diesbezüglich: Kretschmer, loc. eit. 511—513. 
2 Das Ag und Zn, Pb wurden auf äquivalentes Cu, bezw. Fe — und nach Weg¬ 
lassen der Gang rt das Ganze auf 100% umgerechnet. 
3 Die Substanz war in beiden Fällen dieselbe. 
